über Magiielisimis durch Temperatur 'Differenz. 361 



schwächsten polar gefunden wurden , waren alle ohne Ausnahme fein- 

 körnig krystallisirt. 



Da die meisten jener Stangen aus Antimon, wie er im Handel 

 Torkomml, bestanden, dieser aber Eisen enthält, wenn gleich nur in 

 geringer Menge, so wurde versucht, ob jene Stangen nicht auch durch 

 Streichen mit starken Magnetstäben eine Polarität annehmen. Dies er- 

 folgte nicht; ja selbst Bruchstücke von Antimonstaben, die durch 

 Temperaturveränderung leicht magnetisch wurden , folgten nicht einmal 

 dem Magnet , als sie in Papierschälchen auf Wasser oder Quecksilber 

 schwammen. Stangen von reinem Antimon, doch gegossen in eiser- 

 nen Formen, verhielten sich denen von käuflichem Antimon gleich. 



Stangen von Wismuth zeigten ganz dasselbe Verhalten wie die von 

 Antimon. An den meisten derselben waren deutliche Pole zu erken- 

 nen, wenn das eine oder das andere Ende der Stangen erwärmt wurde; 

 und die Polarität jener Enden war die entgegengesetzte von der vo- 

 rigen, wenn die gleichförmig erhitzte Wismu ihstange an demselben 

 Ende in Weingeist plötzlich abgekühlt wurde. 



An einfachen geraden Stangen von reiner Piatina, feinem 

 Silber (Brandsilbei), Messing und geschmiedetem Kupfer war keine 

 deutliche Polarisation, weder bei Erwärmung noch bei Abkühlung eines 

 Endes derselben, zu bemerken. Niu- an einer einzelnen gegossenen 

 Kupferstange zeigte sicli ein höchst schwacher Magnetismus, doch keine 

 regulären Pole. Eine gegossene Zinkslange bewirkte, nach Erwärmung 

 des einen Endes derselben, eine schwache doch deutliche Bewegung der 

 Magnetnadel, und hatte bestimmte Pole. 



Beträchtlicher war die magnetische Polarisation einiger Alliagen, 

 namentlich der aus Wismulh mit Kupfer, und aus Wismuth mit 

 Antimon gebildeten. Die ersteren wurden in allen drei §. 40. ange- 

 gebenen Verhältnissen, bei Erwärmung der Enden, stark magnetisch, die 

 letzteren wurden schwächer, doch immer deutlich polar. — Die 

 Alliagen von Antimon und Zink in den drei §-40. angegebenen Ver- 

 hältnissen wirkten, nach partieller Erwärmung, stark auf die Magnetna- 

 del. Aucii die Alliagen von Antimon mit Kupfer zeigten, unter 

 gleichen Umständen, eine schwache Polarität, welche in dem AUiage 

 von Antimon mit Kupfer zu gleichen Theilen am stärksten und 



Phjs. Klasse i^22-i?>22,. Zz 



